983 





No. 28. 



No. 28a. 



No. 28b. 



No. 28c 



No. 28d 



HoO . . 



. 13,27 



12,19 



12,45 



16,22 



11,86 



Si0 2 . . 



. 47,16 



48,74 



49,25 



47,66 



48,20 



A1 2 3 . 



. 20,87 



20,46 



20,66 



19,50 



21,15 



K 2 . . 



. 18,70 



18,61 



16,94 



16,27 



18,79 



Na 2 0. . 







0,70 



0,35 







100 



100 



100 



100 



100 



Es wurden 14 Tage bei 100° behandelt: 



No. 29. No. 28 mit Na 2 C0 3 -Lösung. 



No. 29 a. No. 28 a mit NaCl-Lösung. 



Es ist auffallend, dass auch bei lange dauernder Einwir- 

 kung von Na - Salzlösung ein kleiner Rest des K hartnäckig 

 zurückgehalten wird. 



Erhitzt man dagegen die K - Silicate bei 200 mit Na- 

 Salzlösungen , so bildet sich wieder Analcim und es geht die 

 Analcimisirung in alkalisch reagirender Lösung rascher vor 

 sich als in neutraler. 



Es wurden bei 200° erhitzt: 



No. 30. No. 28b mit NaCl-Lösung 78 Stunden; es hatten 

 sich sehr schlecht entwickelte Würfel gebildet. 



No. 30a. No. 29a mit Na 2 C0 3 - Lösung (10 pCt.) 78 

 Stunden; runde Körner und äusserst spärliche feine Säulen. 



No. 30b. No. 28 mit NaCl-Lösung 150 Stunden; runde 

 Körner. 



No. 30 c. Leucit, erhalten durch 75 stündige Behandlung 

 von No. 30b mit KCl-Lösung bei 200°. 





No. 29. 



No. 29a. 



No. 30. 



No. 30a. 



No. 30b. 



No. 30c 



H 2 . . 



. 16,35 



16,37 



8,78 



8,41 



8,40 



0,48 



Si0 2 . . 



. 48,67 



49,27 



54,65 



53,79 



53,47 



53,92 



A1 2 0, . 



. 21,55 



21,21 



22,83 



23,56 



23,59 



24,13 



K 2 . . 



. 2,63 



1,15 









21,47 



Na 2 . 



. 10,80 



12,00 



13,74 



14,24 



14,54 







100 



100 



100 



100 



100 



100 



Leucit vom Vesuv, mit K 2 C0 3 -Lösung (12 pCt.) 174 Stun- 

 den bei 190 — 200° erhitzt, war fast unverändert geblieben, 

 nur der H 2 - Gehalt war von 0,3 pCt. auf 0,76 pCt. ge- 

 stiegen, No. 31. 



Wurde jedoch der Leucit im Knallgas zu einem klaren 

 Glas geschmolzen und dann genau den gleichen Umständen 

 ausgesetzt, wie im vorigen Versuch, so bildete sich unter ge- 

 ringer Si0 2 - Abspaltung das Silicat No. 31a, welches die- 

 selbe Zusammensetzung besitzt wie No. 28 a, b. Durch 



